— 510 — 



Schnitts und mit Köpfchen an den Enden Phoniiinm tcnax ge- 

 stattet, eine Zugfestigkeit (/^„,„,.) und eine Maximaldehnung ('/,„„J zu 

 aufweisen, Avelche offenbar den wirklichen niiher kommen, und welche, 

 von uns um 2' und V/^ mal grösser erhalten werden, als von S с h w e n- 

 d e n e r, W e i n z i e r 1 und Sonntag, und dass die Anwendung der 

 unmittelbaren Messvornahrae, wenn auch mit der gleichen Genauigkeit 

 (0,1 mm.), wie mit der mittelbaren, eine der Wirklichkeit näher 

 kommende Vorstellung von der Elastizität dieses Objekts gibt; so 

 wurde bei unseren Versuchen für Fhonnium tenax Ej = 2181 er- 

 halten bei der unmittelbaren Messung (mit der Vorrichtung I. A. K.), 

 und E^ = 1565 bei der mittelbaren. Ausserdem erlaubt die unmittel- 

 bare Messung mit der Genauigkeit von nur 0,1 mm. auf / = 200 mm. 

 schon bei PkormiuiK die Proportionahtätsgrenze Z^' von dem Zugfe- 

 stigkeitskoeffizienten ^„j„j. zu trennen; es ergibt sich, dass im 

 Mittel Z,p<^Z^^^^. Wenn man aber eine genauere Vorrichtung 

 (0,01 mm. statt 0,1 mm.) zum Messen der Verlängerungen benutzt, 

 so kann man feststellen, dass die Elastizitätsgrenze bei Pliormium 

 icnax bedeutend niedriger liegt, als die Proportionalitätsgrenze, 

 obgleich die auf diesem Weg aufzuweisenden bleibenden Verlän- 

 gerungen im Vergleich zu den elastischen sehr klein sind (6 — 8Vo)» 

 bei der ausserdem zu beobachtenden elastischen Nachwirkung tritt 

 die vorherrschende Rolle der elastischen Verlängerungen bei Flwr- 

 inium tenax noch schärfer hervor. 



' Wir sehen, wie eine vollständigere Ausführung der Prüfung und 

 genauere Hilfsmittel uns ein der Wirklichkeit näher kommendes 

 Urteil über die mechanischen Eigenschaften der mechanischen 

 Gewebe verschafft, und die Vergrösserung der Dimensionen 

 des zu untersuchenden Objekts erlaubt, seine Stereomstränge 

 in fast natürlicher Vollständigkeit, nicht aber in künstlicher 

 Insonderheit, zu untersuchen. 



II. Vergleich der mechanischen Eigenschaften der Stereiden mit den 

 Eigenschaften des Eisens und Stahls. 



Wenden wii* uns nun zu den Schlussfolgerungen aus den unserer- 

 seits gewonnenen Resultaten der Zugversuche. Zur Bequemlichkeit 

 des Einstellens sind diese Resultate in der Tabelle Ш XXIV zusam- 



